Исследования по колонному выщелачиванию золотосодержащих руд различных месторождений Таджикистана

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН _____________________________________2G10, том 53, №7_________________________________

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

УДК 669.21/23:622.342.1

З.А.Зинченко, Ш.Р.Самихов, Б.А.Бобохонов ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КОЛОННОМУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЮ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА

Институт химии им. В.И.Никитина АН Республики Таджикистан

Представлены результаты исследований по колонному выщелачиванию золотосодержащих руд различных месторождений. Показано, что с увеличением концентрации цианида до 700 мг/л резко повышается извлечение золота в раствор.

Ключевые слова: выщелачивание - руды - цианид - золото - извлечение - месторождения.

Одним из резервов эффективного использования добываемого сырья в ООО СП «Зеравшан» является вовлечение в переработку накопленных отвалов, бедных и забалансовых руд небольших месторождений [і].

Ранее компанией «Bateman Engineers» был предложен проект кучного выщелачивания бедных руд с содержанием золота 1.39 г/т с объемом переработки 5 млн. т/год. Проект предусматривал дробление руды, агломерацию, штабелирование ее на площадке с последующим орошением цианидом. Капитальные затраты на проект были оценены в 55 млн. долларов.

Имеется практика применения упрощенного метода кучного выщелачивания для переработки бедных руд, так называемого отвального выщелачивания, которая широко распространена на многих горнодобывающих предприятиях. В этом случае такие дорогостоящие операции, как дробление, агломерация и другие подготовительные работы, исключаются, и руда идет на штабелирование прямо с карьера без предварительной обработки. Отсюда происходит термин «отвального выщелачивания» [2]. Руда орошается раствором цианида, и извлечение золота активированным углем происходит так же, как и при кучном выщелачивании.

Извлечение золота может быть ниже, чем при предварительной подготовке руды, но экономия по капитальным и производственным затратам компенсирует этот недостаток. Это позволяет вести рентабельную переработку руды, которую невыгодно перерабатывать на фабрике методом чанового выщелачивания. Поэтому представлялось более экономичным для бедных руд месторождений Джилау, Олимпийское и Хирсхона применить отвальное выщелачивание.

Предварительно с этой целью в лабораторных условиях был произведен цикл испытаний по колонному выщелачиванию на различных типах руд.

Адрес для корреспонденции: Зинченко Зинаида Алексеевна. 734063, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Айни, 229/2, Институт химии АН РТ. E-mail: mariya14@list.ru

На рис.1 приведена схема установки для изучения выщелачивания в колоннах [3]. В колонну диаметром 200 мм загружалась руда крупностью «-50 мм», а в колонну диаметром 600 мм - крупностью «-200 мм».

Рис.1. Схема лабораторной установки для колонного выщелачивания руды: 1 - колонна руды; 2 - насос; 3 -цианистый раствор; 4 - угольные колонны; 5 - сбросный цианистый раствор.

Высота колонны составляла 2.2 м, руда укладывалась в неё на высоту около двух метров. Сверху на руду подавался раствор цианида натрия, который качался насосом (2) из емкости (3) со скоростью потока 250 мл/мин.

Просачиваясь через руду, раствор насыщался благородными металлами, после чего насыщенный раствор прокачивался через колонну с активированным углем. Каждые сутки велся контроль концентрации золота на выходе из колонны. При необходимости для поддержания рН среды на уровне не ниже 10.5 добавляли каустическую соду и цианид натрия для достижения концентрации последнего 700 мг/л. Два раза в день измерялся объем прокачиваемого раствора. Выщелачивание продолжалось до тех пор, пока на выходе из колонны в течение трех дней содержание золота не изменялось. После этого в течение двух дней проводили промывку руды, то есть прокачивали воду с той же скоростью, что и раствор цианида.

Одна из проб месторождения Хирсхона со средним содержанием золота 0.64 г/т была подвергнута ситовому анализу с применением сит крупностью 200, 175, 150, 125, 100, 75, 50, 38, 20, 13 и 8 мм (табл. 1). Определяли выход фракций с содержанием золота в каждой.

Как показали результаты ситового анализа, около 60% золота сосредоточено в классе «-38 мм», из них 53% в классе «-8 мм». По степени извлечения золота цианированием по классам нельзя отдать предпочтение какому-либо классу крупности руды - извлечение золота более 80% достигнуто как в крупных, так и в мелких классах. Наиболее высокое извлечение - 94.2% имеет место при выщелачивании руды крупностью «- 8 мм».

С целью повышения извлечения благородных металлов при отвальном выщелачивании были проведены исследования с применением более концентрированных цианистых растворов (700 мг/л), чем тех, которые применяются в промышленных условиях на фабрике.

Таблица 1

Результаты выщелачивания золота цианидом из руды различных классов крупности

Класс крупность, мм Выход Суммарный выход, % Содержание в исходном, г/т Распределение золота по классам, % Суммарное распределение золота по классам, % Содержание золота в хвостах, г/т Извлечение золота по классам, %

кг %

-200+175 18.8 2.02 2.02 0.06 0.18 0.18 0.01 83.3

-175+150 27.1 3.02 5.04 0.02 0.09 0.27 0.01 50.0

-150 +125 70.4 7.83 12.87 0.54 6.46 6.73 0.08 85.1

-125 +100 51.3 5.70 15.57 0.16 1.39 8.12 0.02 87.5

-100 +75 73.9 8.22 26.79 0.12 1.51 9.63 0.02 83.3

-75 +50 130.8 14.53 41.32 1.05 23.29 32.92 0.13 87.6

-50 +38 68.0 7.56 48.88 0.15 1.73 34.65 0.09 40.0

-38 +20 111.8 12.42 61.30 0.32 6.06 40.71 0.10 68.8

-20 +13 49.2 5.45 66.75 0.26 2.17 42.88 0.09 65.4

-13+8 41.2 4.57 71.32 0.59 4.12 47.00 0.08 86.4

-8 258.2 28.68 100.00 1.21 53.00 100.00 0.07 94.2

Итого: 900.7 100 0.65 100.00 0.06 75.6

В табл. 2 представлены результаты выщелачивания золота и серебра из руд различных месторождений. Для сравнения в ней приведены данные опытов с использованием цианистых растворов при их концентрации 300 мг/л.

Таблица 2

Результаты лабораторных исследований по колонному выщелачиванию руд

различных месторождений

Наменование месторож- дения Класс крупн., мм ( - ) Сод. Аи в руде, г/т Сод. Ag в руде, г/т Концен трация №СМ мг/л Извлечение Аи, % Извле- чение А& % Расход КаСК, кг/т Расход №ОИ, кг/т Расход СаО, кг/т

Хирсхона 200 0.60 0.84 300 49.2 30.3 0.342 0.54

Хирсхона 200 0.66 0.71 700 58.3 37.2 0.338 0.240

Сев. Джилау 200 0.63 0.77 300 43.0 13.8 0.239 0.049

Сев. Джилау 200 0.61 0.80 700 60.8 31.4 0.384 0.267

Олимпийский 200 0.63 0.75 300 59.9 28.9 0.298 0.051

Олимпийский 200 0.72 0.71 700 73.2 32.1 0.395 0.234

Сев. Джилау 50 0.70 1.23 300 54.8 18.4 0.537 0.271

Сев. Джилау 50 0.92 0.98 700 79.3 24.6 0.560 0.349

Олимпийский 50 0.68 0.93 300 58.6 21.2 0.568 0.285

Олимпийский 50 0.88 1.10 700 64.2 28.3 0.583 0.331

Хирсхона 50 0.72 0.88 300 60.9 17.0 0.575 0.240

Хирсхона 50 0.96 0.86 700 71.4 25.2 0.610 0.420

Как видно из табл.2, при выщелачивании золота из руд различных месторождений крупностью -200 мм при концентрациии КаСК 300 мг/л извлечение золота составляло не более 59.9%. После повышения концентрации КаСК до 700 мг/л извлечение золота резко увеличивалось, при этом прирост извлечения составлял 9.1 - 17.8%.

При цианировании руд крупностью «-50 мм» в аналогичных условиях извлечение золота повышалось на 5.6-24.5%. С ростом концентрации цианида наблюдалось также повышение извлечения серебра.

Эти результаты показывают, что отвальным выщелачиванием с увеличением концентрации NaCN можно извлечь более 60% золота, содержащегося в различных типах бедных руд. Согласно практике, расход цианида в производстве примерно на 40% ниже, чем в лабораторных колоннах. Таким образом, следует ожидать, что с увеличением концентрации NaCN расход цианида в промышленных условиях будет в пределах 200-300 г/т.

Поступило 17.05.2010 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобохонов Б.А., Самихов Ш.Р., З.А. Зинченко З.А. - Золотодобыча, 2008, №117, с.11-16.

2. Пыжов С.С., Макарова С.Н. - Цветные металлы, 1984, №11, с. 25-28.

3. Строганов Г.А., Цикунова В.М. - Цветные металлы, 1992, №6, с. 68-70.

З.А.Зинченко, Ш.Р.Самих,ов, Б.А.Бобохонов НАТИЧДХ,ОИ АСОСИИ ОМУЗИШИ ТУДАИ ИШЦОРОНЙ ДАР СУТУНИ МАЪДАЩОИ ГУНОГУНИ ТИЛЛОДОРИ ТОЧИКИСТОН

Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи илмх;ои Цум^урии Тоцикистон

Натичаи омузиши тудаи ишкоронй дар сутуни маъданх,ои тиллодори конх,ои гуногун оварда шудааст. Нишон дода шудааст, ки бо зиёд кардани консентрасияи сианиди натрий то 700 мг/л дархол баромади тилло дар махлул зиёд мешавад.

Калима^ои калиди: тудаи ишцоронй - маъдан - сианид - тилло - баромад - конуо.

Z.A.Zinchenko, Sh.R.Samikhov, B.A.Bobohonov RESEARCHES ON COLUMN LEACHING OF DEFFERENT DEPOSITS GOLD-CONTAINING ORES OF TAJIKISTAN

V.I.Nikitin Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan

The results of researches on column leaching of different deposits gold - containing ores are represented. It is shown that recovery of gold to solution is increased strongly with increasing of cyanide concentration to 700 mg/l.

Key words: leach - ore - cyanide - gold - extraction - dissolution.